100 



tieen sondern lässt: in groben, feinen und feinsten Sand. Der 

 grobe Sand besteht ganz aus Brocken eines gemeinen, d h. 

 cavernösen Quarzes mit sehr wenig Milch-Quarz, namentlich 

 bei I. und IL, vermengt. Die feinen und feinsten Sande, na- 

 mentlich der feine Sand von III., bestehen aus einem Gemenge 

 von Quarzbrocken mit silberweissen, schimmernden Blättern. 

 Um diese letzten für sich zu behalten , construirte ich eine 

 kleine Stauche, ähnlich derjenigen, welche von den Bergleuten 

 des Thüringer Waldes zur Sonderung des nur von Mangan- 

 Erzen dünn überzogenen Porphyrs und der Porphyr - haltigen 

 Manganerze angewendet wird. Ich hing eine Uhrschale mittels 

 einer langen Spirale aus Klaviersaite in Wasser auf, füllte 

 die Uhrschale mit dem Sande und versetzte sie durch An- 

 ziehen der Spirale in vertical - schwingende Bewegung. Dabei 

 wirbelte sich der Sand in gewünschter Weise so auf, dass die 

 rundlichen Quarzkörner rasch auf die Uhrschale zurückfielen, 

 die breiten Blätter aber länger suspendirt blieben , allmälig 

 über den Rand der Uhrschale hinausgetrieben wurden und sich 

 auf dem Boden des Wassergefässes sammelten, allerdings noch 

 immer mit Quarzkörnern vermengt. 



Das Leicht-Aufschlämmbare oder der rohe Kaolin ist von 

 gleicher Beschaffenheit wie der Chamotte-Thon von Eisenberg. 

 Mikrovermiculite und Mikroschörlite fehlen ebensowenig in 

 ihm, wie im feineren Sande. 



Die Dichte der rohen Kaoline von Osterfeld beträgt aus 

 den verschiedenen in Untersuchung genommenen Proben: 



I. II. III. IV. V. VI. 



2,56 2,50 2,64 2,58 2,59 2,51 



Ihre Gesammt - Znsammensetzung seilt sich folgender- 

 maassen heraus: 



L IL HL IV. V. VI. 



Kieselsäure . . . 47,6 49,1 49,5 54,2 49,4 47,6 



Thonerde 35,6 34,6 34,4 31,3 35,1 36,6 



Eisenoxyd .... 1,3 1,4 1,6 1,4 1,4 1,0 



Eisenoxydul ... 0,3 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 



Kalkerde 1,5 1,9 0,6 0,5 0,7 0,8 



Talkerde 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 



Kali 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,4 



Natron 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 



Wasser. . . . . . 12,9 11,3 12,5 11,3 11,5 12,3 



~ 997T~99,8 99,7 99,6 99,7 100,4 



